140 Th. Hiortdahl. 



linske korn. Ved kogning med koncentreret saltsyre opløstes blen- 

 den under rigelig udvikling af svovlvandstof; det tilbageblivende 

 residuum, der kun udgjorde omkring 7 procent af kalkstenens vægt, 

 så ved svag forstørrelse ud til hovedsagelig at bestå af kvartskorn. 

 Den nærmere undersøgelse af kalkstenen blev under min vei- 

 ledning foretaget af hr. L. ScMhhye på følgende made: 



a) 1,632 gr. ved 100» tørret pulver af kalkstenen behandledes 

 med meget tynd ædikesyre under svag opvarmning; det uopløste, der 

 samledes på et veiet filtrum, udgjorde 0,218 gr. eller 13,35 proc. 



b) Residuet kogtes med saltsyre til bestemmelse af zinkmæng- 

 den; der erholdtes 0,109 gr. eller 6,67 procent ZnS, svarende til 

 0,073 gr. eller 4,47 procent zink. 



1,506 gr kalksten gav 0,2733 gr. BaS04, svarende til 0,0376 

 gr eller 2,49 procent svovl. 



2,799 gr. kalksten behandledes med tynd ædikesyre; det uop- 

 løste smeltedes med kulsur kali-natron og gav 0,1423 gr. eller 5,08 

 pct. kiselsyre, 0,0178 gr. eller 0,64 pct. lerjord, samt 0,047 gr. jern- 

 oxyd, der svarer til 0,0329 gr. eller 1,17 pct. jern, der bliver at 

 beregne som 0,83 pct. FeS (med 0,29 S) og 0,81 pct. FeO. 



Dtn mængde kulstof, der i form af en eller anden organisk 

 (bituminøs) substants fandtes at være i residuet, forsøgte jeg at 

 bestemme på følgende made. Jeg behandlede 8,227 gr. ved 100^ 

 tørret pulver med meget tynd ædikesyre i længere tid, fil- 

 trerede gjennem asbest og udvaskede residuet, hvorpå det kogtes 

 med en blanding af chromsur kali og svovlsyre; den ved forbræn- 

 dingen udviklede kulsyre opsamledes i et veiet rør, der var fyldt 

 med natronkalk; de erholdte 0,03l2 gr. kulsyre svare til 0,0085 

 gr. eller 0,10 procent kulstof. 



Sammensætningen af den i tynd ædikesyre uopløselige del 

 fandtes altså: 



ZnS 6,67 



FeS 0,83 



SiOj 5,08 

 AI2O3 0,64 

 FeO 0,81 

 kulstof 0,10 



14,13 uopl. residuum, hvis 

 mængde efter a) var bestemt til 13,35. 



c) Den ædikesure opløsninganalyseredes med følgende resultat: 

 2,799 gr. ved 100" tørret kalksten gav 0,0046 gr. eller 0,16 



